62 Karsten 



das Auge des Ai-beiters Waage und Gewicht ersetzt werden sollen. Der 

 Kohlegehalt des zum Gufsslahl angewendeten Materials — des Cementstahls 

 — ist in jedem Theil des Querschnitts des Stabes ein anderer, so dafs der 

 Kohlegehalt der Gesammtmasse einer Tiegelbeschickung, also der des dar- 

 aus hervorgehenden Gusses, mit Zuverläfsigkeit nicht bestimmt werden kann. 

 Wenn gleichwohl der Grad der Härte des englischen imd des besten deutschen 

 Gufsstahls ziemlich genau mit dem beabsichtigten übereinstimmt, so ist dieser 

 Erfolg lediglich der genauen Bekanntchaft der Arbeiter mit ihrem Material und 

 der sorgfältigen Auswahl desselben für den bestimmten Zweck zuzuschreiben. 

 Die ünzuverläfsigkeit des Erfolges würde nicht vorhanden sein, wenn für die 

 Gufsstahlfabrikation ein Material zu Gebote stände, dessen Kohlegchalt der 

 Berechnung unterworfen werden könnte. Ein solches Material ist das aus 

 reinen Spalheisensteinen und Braimeisensteinen dargestellte weifse Roheisen 

 mit Spiegelflächen, dessen Kohlegehalt, ohne einen erheblichen Irrthum durch- 

 schnittlich zu 5,6 Prozent angenommen werden kann. Der Kohlegehalt der 

 besten Sorten des Schwedischen Stabeisens imd des Eisens, welches in 

 Deuschland aus reinen Späth- und Brauneisensteinen bereitet wird, läfst 

 sich, mit der Wirklichkeit nahe genug übereinstimmend, durchschnittlich 

 zu 0,25 Prozent in Rechnung bringen. Jenes Roheisen imd dieses Stabeisen 

 sind als das reinste Eisen bekannt, welchem nur Spiu-en von Silicium beige- 

 mischt sind, von welchem auch der Cementstahl, nämlich das jetzige Mate- 

 rial für den Gufsstahl, niemals befreit ist. Die genannten beiden Eisenarten 

 schienen mir daher ein Material darzubieten, durch welches man in den 

 Stand gesetzt werden köimte, den Kohlegehalt der Gufsstahlbeschickung 

 durch Berechnung genau zu bestimmen und Gufsstahl von jedem beliebigen 

 Grade der Härte durch «las durch Berechnung zu ermittelnde Verhältnifs des 

 einen Materials zum andern darzustellen. Versuche im Grofsen, welche auf 

 einem Gufshüttenwerk in Westphalen ausgeführt worden sind, haben den 

 Erwartungen in dem Grade entsprochen, dafs der Kohlegehalt des Pro- 

 dukts und die davon abhängigen Eigenschaften desselben immer vollständig 

 mit der Berechmmg übereinstimmen. Es ist um so mehr zu erwarten, dafs 

 dadurch für die Gufsstahlfabrikation in Deutschland eine neue Periode 

 beginnen wird, als sich mit der Zuverläfsigkeit der Operation, durch welche 

 der Gufsstahl genau in den Graden der Härte und Schweifsbarkeit darge- 



